— 329 — 



туры плав1ен1я А, что указывается на дхаграмм']^ лишей АЕ. Совершенно 

 аналогичнымъ путемъ получается лин1я ВЕ, которая соотв-Ьтствуеть пони- 

 н{ен1ю температуры плавлеи1я компонента Б при растворен1и въ немъ воз- 

 растающихъ количествъ т'Ьла А. 

 Кривая АЕ отвЬчаетъ области 

 кристалл изащи чистаго А; по 

 линш БЕ выд'Ьляются кристаллы 

 Б. Точка пересЬченхя Е в-Ьтвей 

 АЕ и БЕ указываетъ на одно- 

 временную кристаллизап,1ю А и 

 Б изъ жидкаго раствора. Ей 

 отв-Ьчаетъ затверд^ван1е рас- 

 твора совершенно опред'Ьленнаго 

 состава при постоянной и наи- 

 бол-Ье низкой для данной системы 

 температур-Ь; поэтому, такую ха- 

 рактерную точку называютъ 

 эвтектической точкой или эвтек- 

 тикой. 



Типъ II (фиг. 1) характе- И ^ 

 ризуетъ образование опред'Ьлен- 

 наго соединен1я АБ, кристалли- 

 зуюш,агося на срединной в-Ьтви 

 ЕМЕ^ . Максимумъ температуры 

 плавлен1я Ж", находящ1Йся между 

 двумя эвтектиками Е ш Е^^ ука- 

 зываетъ на составь соединен1я 

 АБ. Если считать опред^Ьленное 



соединен1е АВ за независпмый компонентъ, то ордината макспмалы10Й точки 

 Ж д-Ьлитъ д1аграмму типа II на дв-Ь отд'Ьльныхъ д1аграммы типа I, который 

 можно разсматривать какъ относяш,1яся къ двумъ бинарнымъ системамъ, 

 составлеинымъ изъ компонентовъ А — АБ и АВ — Б. 



Теоретические типы I и II отв^чаютъ кристаллизадхи компонентовъ А 

 и Б, а также соединен1я АБ въ чистомъ вид'Ь, въ вид-Ь фззъ постояннаго, 

 неизм'Ьннаго состава. Концентрац1я соотв'Ьтственныхъ Фазъ изображается 

 на д1аграммахъ въ вид-Ь точекъ. 



Ближайшее изучете металлнческихъ и другихъ сплавовъ показываетъ, 

 что въ действительности Фазы А, Б ш АБ способны растворять вътвердомъ 



НзвЬст1я и. А. Н. 1914. 



т'/о^ 



Фиг. 1. 



